( 419 ) 
pourrait contenir et que la voie de la cristallisation ne sé- 
parerait pas. Dans ce but, je me suis procuré du platine pur 
en assez grande quantité. J'ai suivi pour cela la méthode 
_ décrite par Berzelius, qui est dispendieuse, puisqu'elle a 
entrainé avec elle la détérioration complète d’un grand 
. creuset de platine dans lequel j'ai exécuté l'opération. J'ai 
répété trois fois la purification au lieu de deux , comme l’a 
preserit l'illustre chimiste suédois. Le platine ainsi purifié, 
est beaucoup plus blane que le métal du commerce. Fondu, 
il est excessivement ductile et mailéable, comme M. Henri 
Sainte-Claire-Deville l’a constaté tout récemment. 
J'ai dissous ensuite ce platine dans de l’eaû régale faible, 
en employant, à cet effet, un ballon de verre de Bohême. 
Le chlorure, évaporé jusqu’à siecité, a été repris par de l’al- 
cool. J'y ai ajouté ensuite une solution aqueuse de chlo- 
rure de potassium du chlorate, en prenant la précaution 
de laisser beaucoup de platine non précipité. Le chloro- 
plalinate de potassium a été lavé d’abord avec de l'alcool 
faible contenant du chlorure de platine en solution, et en- 
suite à l’aide de l’alcool faible et pur. Le chloro-platinate 
de potassium a été mêlé avec le quart de son poids de 
chlorure d'ammonium tout à fait pur, et on a calciné au 
rouge vif dans un creuset de platine. Le résidu a été repris 
par de l’eau froide et pure, et la solution a été filtrée au tra- 
vers de la mousse de platine pure assez fortement chauffée et 
placée dans un entonnoir effilé. J'ai pris la mousse de pla- 
tine comme moyen de filtration, parce que j'ai remarqué 
que la solution des chlorures alcalins qu'on fait passer par 
le papier lui enlève toujours des traces de silice. 
Afin de me mettre à l'abri de parcelles métalliques qui 
pourraient être entrainées, j'ai abandonné, pendant vingt- 
quatre heures au moins, la solution dans un vase de platine 
au repos absolu. Au bout de ce temps, le liquide a été 
